ou A ^.^ 



néanmoins très-remarquable par sa dureté, qui ne le cède 

 guère à celle de plusieurs des pierres que nous venons de citer. 

 Il raye la plupart des autres espèces de pierres , et très-for- 

 tement le verre ; il étincelle vivement sous le choc du briquet • 

 il est ordinairement transparent. Ceriaines variétés sont par- 

 faitement limpides, d'autres translucides ou opaques. Lors- 

 que les cristaux sont transparens , ils jouissent de la réfrac- 

 tion double , et celte propriété s'observe en regardant un 

 objet quelconque; par exemple ,*une épingle à travers l'une 

 des faces de la pyramide et la face du prisme qui lui est oppo- 

 sée -, mais, comme les cristaux ont le prisme toujours strié 

 transversalement, ou que leur limpidité est souvent troublée 

 par des gerçures ou des nuages , la double réfraction est 

 rarement bien manifeste. La pesanteur spécifique du quarz 

 varie entre 2,58 et 2,67; elle est quelquefois de 2,80. Le 

 quarz est absolument infusible au chalumeau ordinaire ; mais 

 lorsqu'on l'expose à un jet de flamme alimentée par du gaz 

 oxygène, il se fond en un verre limpide. La plupart des 

 variétés colorées perdent leur couleur par l'action du feu, et 

 deviennent blanches. 



Le quarz le plus pur, qu'onnomme cristal de roche, estpre^- 

 que uniquement composé de silice. Tromsdorf l'a trouvé en- 

 tièrement formé de silice. Bucholz en a retiré, par une première 

 analyse, 99,37 sur cent parties; le reste étoit un peu de fer et 

 d'alumine. Dans une seconde analyse , il a trouvé 97,76 de 

 silice, 0,5 d'alumine, i d'eau, et 0,76 de perte. Quelques au- 

 tres analyses , indiquent moins de silice dans le cristal de roche , 

 Celte terre varie dans les proportions de 9?. à 97 centièmes 

 dans les autres variétés. Le quarz paroît aussi contenir ua 

 alcali, comme nous l'exposerons à l'article du quarz hyalin gras 

 § 2. Dans l'obscurité, le quarz est phosphorescent par frot- 

 tement, en répandant une odeur particulière, appelée odeur 

 siliceuse. Une de ses variétés laisse exhaler, lorsqu'on la bfise 

 ou qu'on la frotte avec un corps dur , une odeur fétide. L'on 

 avoit avancé que le quarz étoit combustible; mais les par- 

 celles de corps brûlé qu'on aperçoit , lorsqu'on frotte deux 

 morceaux de quarz pour produire le phénomène de la phos- 

 phorescence, ne sont autre chose que des corpuscules aériens 

 enflammés par le calorique qui se développe pendant cette 

 action. 



Les formes cristallines du quarz ne sont pas très-nom- 

 breuses, à moins que l'on ne veuille considérer comme for- 

 mes distinctes toutes les irrégularités qu'on observe dans 

 l'étendue et le développement des faces d'une même forme ; 

 car alors il n'y a point de limite dans leur nombre. Un cristal 

 est tellement déformé quelquefois parces irrégularités, qu'on 



xxYin. 27 



